## PERILAKU PELAT KOMPOSIT BETON– KAYU BANGKIRAI  DENGAN SAMBUNGAN GESER MENGGUNAKAN PASAK BAJA DAN PAPAN KAYU KERUING
Agyanata Tua Munthe 1 , Andreas Triwiyono 2 , Suprapto Siswosukarto 2

## Abstract
Requirement  of  ever  greater  construction  material    and    narrow  area    is  resistance  in  levying  of  housing  for society.  To  depress  building  price,  hence  conducted  by  levying  of  light  and  cheaper  floor  component.  Aliance structure between  bangkirai wood and concrete  introduced to society as floor structure component become one unity  with  link  shear  connector  stud  an    keruing  wood  the  known  as  composite  floor.  In  this  research  result showed  the  limit  strength    of  bangkirai  wood  composite  structure    -  concrete  for  slab.The  mechanical  and physical  characteristics  of  bangkirai  anda keruing  wood were observe in the research in  order to  find out  the quality and strength level of wood. The test of shear strength of dowel and keruing wood  was conducted to find out its bearing capacity. The stud  which used in this research  was  stud diameter 10 mm, stud diameter 12 mm, stud diameter 16 and  keruing wood dimension 3 / 12. The strength test of three types of the stud and keruing wood  conducted to  bangkirai wood. One test Shear object  used  4 shear connector. As application conducted of composite floor scale model 1 : 2 by 2 variation  of amount  stud shear connector in the research. The test of composite structure of floor lied on two simple support ( roll – hinge ) , each model slab was 2000 mm length, 250 mm width, 25 mm concrete slab thick.  Both composite slab with  test code, LTK – 1 was test code for 6 / 7,5 bangkirai  wood  with  6  shear  connector,  LTK  -  2  was  test  code  for  6  /  7,5  bangkirai  wood  with  12  shear connector. The test was observed use monotonic static pressure test with two point loads and the deflection was measured using dial guage. As according to PKKI 1961, bangkirai wood complied with strength level of  II - IV, while  from  The  research  of  mechanical  and  physical  characteristic  test,  bangkirai  wood  was  complied  with strength level of II - IV. The average of maximum bearing capacity for stud diameter 10 mm was 7,250 kN, stud diameter 12 mm was 8,750 kN, stud diameter 16 mm was 21,750 kN, hence diameter dowel 12 mm selected as shear  connector,  because  it  has  a  average  of  maximum  bearing  capacity.  Composite  floor  of  2000  mm  length for LTK - 1 could support load up to 18,84 kN, LTK - 2 could support load up to  23,50 kN. Deviation between experiment result and SNI theory concept of  Bangkirai wood composite concrete was about  12,2340 - 15,2600 %. So the bangkirai wood can be used as a component of composite structure floor.
Keywords: composite, shear connector, plate, wood of bangkirai, concrete

## Abstrak
Kebutuhan  bahan  bangunan  semakin  besar  dan  daerah  sempit  resistensi  dalam  pengadaan  perumahan  bagi masyarakat.  Untuk  menekan  harga  bangunan,  maka  dilakukan  pengadaan  komponen  lantai  ringan  dan  lebih murah. Struktur gabungan antara kayu bangkirai dan beton diperkenalkan kepada masyarakat sebagai komponen struktur  lantai  menjadi  salah  satu  kesatuan  dengan  konektor  link  geser  pejantan  sebuah  kayu  keruing  yang dikenal sebagai lantai komposit. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan kekuatan batas struktur komposit kayu bangkirai - beton untuk slab.The karakteristik mekanik dan fisik bangkirai Andari keruing kayu yang mengamati dalam  penelitian  untuk  mengetahui  kualitas  dan  kekuatan  tingkat  kayu.  Uji  kekuatan  geser  dari  dowel  dan keruing  kayu  dilakukan  untuk  mengetahui  daya  dukung.  Pejantan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pejantan diameter 10 mm, pejantan diameter 12 mm, pejantan diameter 16 dan keruing dimensi kayu 3 / 12. uji kekuatan dari  tiga  jenis pejantan  dan keruing kayu dilakukan untuk kayu bangkirai. Satu  tes  Shear  objek yang digunakan  4  konektor  geser.  Sebagai  aplikasi  dilakukan  dari  lantai  komposit  model  skala  1:  2  oleh  2  variasi konektor  geser  jumlah  pejantan  dalam  penelitian.  Tes  struktur  komposit  lantai  berbohong  pada  dua  dukungan sederhana (gulungan - engsel), masing-masing model slab adalah 2.000 mm panjang, lebar 250 mm, 25 mm slab beton tebal. Kedua slab komposit dengan kode tes, LTK - 1 adalah tes kode untuk 6 / 7,5 kayu bangkirai dengan 6 konektor geser, LTK - 2 adalah ujian kode untuk 6 / 7,5 kayu bangkirai dengan konektor 12 geser. Tes diamati menggunakan uji tekanan statis monoton dengan dua beban titik dan lendutan diukur menggunakan dial gauge. Sesuai dengan PKKI 1961, kayu bangkirai memenuhi tingkat kekuatan II - IV, sedangkan dari The penelitian uji sifat  mekanik  dan  fisik,  kayu  bangkirai  itu  memenuhi  tingkat  kekuatan  II  -  IV.  Rata-rata  dari  daya  dukung maksimum  untuk  diameter  pejantan  10  mm  adalah  7.250  kN,  diameter  pejantan  12  mm  adalah  8.750  kN, diameter pejantan 16 mm adalah 21.750 kN, maka diameter dowel 12 mm dipilih sebagai konektor geser, karena memiliki rata-rata daya dukung maksimum . lantai komposit 2000 mm panjang untuk LTK - 1 bisa mendukung memuat hingga 18,84 kN, LTK - 2 dapat mendukung beban hingga 23,50 kN. Deviasi antara hasil eksperimen dan  konsep  teori  SNI  dari  Bangkirai  kayu  komposit  beton  adalah  sekitar  12,2340  -  15,2600%.  Jadi  kayu bangkirai dapat digunakan sebagai komponen dari lantai struktur komposit.
Kata kunci : komposit , konektor geser , piring , kayu bangkirai , beton
1 Karyasiswa Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ketertarikan  akan  renovasi dari  suatu  bangunan  sederhana  ,dalam  hal  ini yang  ditinjau  adalah  bangunan  sederhana dengan  lantai  kayu,walaupun  hal  ini  bukan merupakan  masalah  yang  mendasar,  namun renovasi dapat menimbulkan perubahan kekakuan  dan kekuatan lantai kayu.  Masalah utama  yang  sering  timbul    dari  lantai  kayu adalah perubahan bentuk yang berlebihan pada beban layan.
Kekakuan  dan  kekuatan  dari  lantai tergantung  pada    gabungan  material  bahan antara  pelat    beton  dan  balok  kayu,dimana system  gabungannya    diperoleh  dari  proses penyambungan khusus,kondisi ini disebut juga struktur lantai komposit kayu – beton.
Pada  masa-masa  terakhir  ini,  beberapa jenis  penyambungan  geser  antara  pelat komposit beton dan kayu yang telah dipelajari, termasuk  penyambungan  pasak  yang  dipasang ke  dalam  kayu  dengan  epoxy  dammar  (Piazza dan Turrini 1983), sambungan paku  (Ronca et al. 1991; Giuriani dan Frangipane1993), paku- paku  biasa,  skrup,  penyambung  beton,  pipa baja  seperti    peniti  dimasukkan  ke  dalam membuat  lubang  lalu  dibor  (Gelfi  dan  Ronca 1993),  dan  paku  dengan  kekuatan  tinggi (Ahmadi  dan  saka  1993).  Dengan  bahan tersebut,perilaku    sebagai  struktur  komposit dapat diperoleh dari sifat gabungan yang lebih baik dari sifat komponen penyusunnya.

## 2. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui perilaku  sambungan  geser  dari  struktur  pelat komposit antara beton dengan kayu Bangkirai. Tujuan  penelitian  itu  dicapai  setelah  melalui tahap-tahap berikut:
1. Menentukan  sifat  fisik  kayu  (kadar  air, berat jenis, jumlah serat) dan sifat mekanik kayu (kuat tekan, modulus elastisitas tekan, kuat  lentur,modulus  elastisitas  lentur,  dan kuat geser), sehingga dapat di ketahui kelas kuat kayu yang digunakan.
2. Mengetahui  perilaku  dari  pasak  geser  baja khususnya jika ditinjau terhadap geser yang terjadi  akibat  pembebanan  pada  struktur lantai komposit kayu-beton.
3. Mengetahui  kuat  batas  struktur  komposit kayu  Bangkirai  dengan  beton  terhadap beban searah dan membandingkan hasilnya
dengan  rumus-rumus  yang  berlaku  dalam konsep SNI.
4. Mengetahui  pengaruh  papan plank yang disisipkan  sebagai  pembatas  ( gap )  antara struktur  lantai  komposit  kayu  Bangkirai dengan  beton,khususnya    dalam  hal  nilai kekakuan  dan  deformasi  serta  kekuatan geser yang terjadi akibat pembebanan statik terhadap sambungan geser pasak dan papan kayu Keruing.
5. Mengetahui  kapasitas  daya  dukung    yang dinyatakan  dalam  kurva  hubungan    antara beban dan lendutan.

## 3. CARA PENELITIAN
Bahan
1. Kayu Bangkirai.
Kayu  Bangkirai  yang  digunakan  pada Penelitian  ini  berasal  dari  Panglong  kayu  di Yogyakarta,  dengan  kondisi  visual  baik, Pengambilan  benda  uji  kayu  Bangkirai dilakukan  dalam  arah  longitudinal.  dengan ukuran  panjang  400  cm,  lebar  12  cm,  dan tinggi  15  cm(Ukuran  aktual  dilapangan  yang sering dipakai)
2. Kayu Keruing
Kayu  Keruing  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berasal  dari  Panglong  kayu  di Yogyakarta,  dengan  kondisi  visual  baik, Pengambilan benda uji kayu Keruing dilakukan  dalam  arah  longitudinal.  dengan ukuran  panjang  400  cm,  lebar  12  cm,  dan tinggi 3 cm.
3. Pelat Beton.
Campuran pembuatan beton normal menggunakan  perbandingan  volume  yang biasa dipakai di lapangan, dengan nilai fas 0,6. Mutu beton f’c= 22,5 MPa
4. Baja. Untuk tulangan beton,baja yang digunakan  diameter  baja  tulangan  s =  8  mm. Kuat leleh f y dilakukan pengujian tarik baja.
5. Konektor Geser.
Konektor  geser  dari  baja  tulangan  polos adalah  diameter  pasak  geser  10  mm  ,12  mm, 16 mm. Panjang pasak 1/3 h = 1 / 3x15 = 100 mm.
6. Epoxy Sikadur 731 ( Thixotropic Epoxy Resin Adhesive ).
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96
Data  teknik epoxy adalah  sebagai  berikut  :
Warna perekat abu-abu, perbandingan campuran  2:1  per  berat  /volume, tensile strength 130  kg/cm 2 , flexural  strength 320 kg/cm 2 ,  kuat  tekan  ( compressive  strength ) pada  umur  28  hari  570  kg/cm 2 ,  modulus elastisitas  43,000  kg/cm 2 ,  waktu  minimum beton    berkisar  antara  21  –  28  hari  dan keawetan dari epoxy hanya berumur satu tahun sejak epoxy dibuka pertama kali.
Benda Uji.
1. Benda uji geser.
Benda  uji  berjumlah  3  buah  dengan variasi diameter pasak 10 mm, 12 mm dan 16mm. Pengujian dilakukan dengan  skala model  : full  scale dengan  ukuran  dimensi benda  uji  geser  panjang  300  mm,  lebar 120 mm, tebal 50 mm. Dimensi benda uji dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 . Benda uji geser.
2. Benda uji lentur. Pengujian  lentur  dilakukan  dengan pemodelan  struktur  dilapangan  dengan skala model 1 : 2  jumlah benda uji 2 buah yaitu:
Benda Uji 1 Kode benda uji Lantai Tingkat Komposit  (LTK  –1)  ,untuk  lantai  tingkat komposit dengan balok kayu 6/7,5 dengan
jumlah  pasak  6  buah  dipakai  diameter pasak 10 mm,
Benda  uji  2  kode  benda  uji  (LTK  –  2), untuk lantai tingkat komposit dengan balok kayu  6/7,5  dengan  jumlah  pasak  12  buah dipakai  diameter  pasak  10  mm.  Dimensi benda uji dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96

## Gambar 3 . Benda uji lentur 2
Pelaksanaan Penelitian.
1. Pengujian Bahan.
Pengujian  bahan  meliputi  pengujian sifat fisik dan mekanik kayu Bangkirai dan kayu  Keruing,  pengujian  kuat  tekan silinder  beton,  pengujian  kuat  tarik  pasak baja  dan  pengujian  kuat  leleh  tulangan baja.

## 2. Pengujian Benda Uji.
Pengujian  terdiri  dari  2  bagian,  yakni pengujian  geser  dan  pengujian  lentur. Pengujian  geser  berupa  pengujian  kuat geser  antara  pelat  beton  dan  kayu bangkirai  dengan  sambungan  geser  pasak baja  dan  papan  kayu  keruing.  Untuk mensimulasikan kondisi
dilapangan dilakukan pengujian lentur guna
memperoleh  daya  dukung  maksimum  dari struktur lantai komposit kayu beton.
3. Cara Penelitian .

## Pengujian geser.
Pengujian dilakukan dengan meletakkan benda uji  geser  (Lihat  kembali  gambar1)  pada  alat Universal  Wood  Testing  Machine ,  Kaki  kayu diletakkan  menempel  pada  alat  UTM  dan beton dibebani dengan menekan jack (lihatGambar  4), Dial  gauge yang  dipasang menyentuh kayu memberikan bacaan besarnya beban  yang  diberikan  oleh jack ,  pengujian dihentikan  apabila  benda  uji  mengalami keruntuhan  atau  patah  pasaknya.  Pada  saat runtuh  itulah  terjadi  beban  geser  maksimum yang terjadi.
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96
Pengujian Lentur .
Pengujian lentur dimaksudkan untuk mengetahui  kuat  lentur  dari  benda  uji.
Pembeban  diberikan  melalui hydraulic  jack
dengan intensitas ditingkatkan
secara
bertahap,dengan  interval  kenaikan  50  kg  dan 100  kg.  Penambahan  beban  dihentikan,  bila lantai yang diuji telah mengalami keruntuhan,selanjutnya,  hubungan  beban  dan lendutan maksimum ditengah bentang, perubahan bentuk dan perilaku lantai uji diukur dan dibaca.seperti terlihat pada Gambar 5, Dial gauge (  yang  digunakan  untuk  mengukur besarnya perpindahan )dipasang pada 5 titik di bawah  masing-masing  balok  kayu,  yaitu  1 buah  dial  gauge  diletakkan  dibawah  dekat tumpuan  kanan  -  kiri,  1  buah  masing-masing pada  jarak  1/3  L  dari  tumpuan  kanan  –  kiri, dan 1 dail gauge diletakkan ditengah bentang.
Gambar 5. Set up Pengujian Lentur.
Keterangan :
1. Loading Frame .
2. Transducer indicator.
3. Load cell .
4. Hydraulic jack.
5. Pelat tumpuan pembebanan.
6. Benda uji.
7. Tumpuan roll
8. Tumpuan sendi.
9. Dial gauge

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sifat Fisik
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan,  kadar air  terkecil  sebesar  23,48  %  sedangkan  kadar air terbesar  sebesar 36,79 %. Dari 4 benda uji, diperoleh kadar air rata-rata 30,3925 %.
Sedangkan  Kayu  Keruing,  kadar  air  terkecil yaitu18,92 % dan  terbesar  24,32 %. Sehingga 4  benda  uji  memberikan  kadar  air  rata-rata 21,441667 %.

## Sifat Mekanik.
Pengujian    kuat  tekan  menunjukkan  bahwa kayu  Bangkirai  memiliki  kuat  tekan  antara 49,50  N/mm 2 -  60,23  N/mm 2 .  Untuk  kayu Keruing,kuat  tekan  terbesar  sebesar  29,902 N/mm 2 ,  sedangkan  yang  terkecil  sebesar 22,583 N/mm 2 . Hasil rata-rata kuat tekan untuk kayu  bangkirai  sebesar  55,889  N/mm 2 dan kayu keruing sebesar 26,047 N/mm 2 .

## Kuat Tekan Beton.
Hasil uji tekan silinder beton : hasil uji silinder beton  mutu  22,5  MPa,  faktor  air  semen  0,6, umur beton 34 hari menunjukkan bahwa beton memiliki  kuat  tekan  25,305  MPa,  modulus elastisitas  23642,91  MPa  dengan  berat  jenis 2288 kg/m 3

## Pengujian Tarik Pasak.
Benda  uji  yang  digunakan  untuk  pengujian tarik  pasak  baja  adalah  berupa  pasak  baja diameter  10  mm,12  mm,  dan  16  mm,  Pada masing-masing  jenis  diameter  pasak,disiapkan tiga  buah  benda  uji.  Dengan  sembilan  buah benda uji ini diperoleh hasil rata-rata 410 MPa (untuk diameter 10 mm), 378,33 MPa(diameter 12 mm) dan 328,33 MPa (diameter 16 mm).

## Pengujian Konektor Geser
Daya dukung maksimum rata-rata dari pasak  baja  pada  tahap  pembebanan  untuk  satu tampang  kayu  adalah  29.000  kN  (untuk  pasak baja diameter 10 mm), 35.000 kN (diameter 12 mm),dan 87.000 kN (diameter 16 mm)
Sedangkan  beban  maksimum  yang diberikan  per  satu  konektor    adalah  sebesar 7.250  kN(untuk  pasak  baja  diameter  10 mm),8.750  kN(  diameter  12  mm),  21.750 kN(diameter 16 mm)
Pada  penelitian  ini  dilihat  juga pengaruh  penambahan  papan  Keruing  sebagai perkuatan  geser  pasak  baja.  dan  hasil pengujian gesernya dinyatakan pada Gambar 6 sampai  dengan  Gambar  8  masing-masing untuk penggunaan pasak baja dengan diameter 10 mm, 12 mm, dan 16 mm.
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96
Gambar 6. Hubungan Beban geser – Slip dengan Pasak baja diameter 10 mm.
Gambar 7 . Hubungan Beban geser – Slip dengan Pasak baja diameter 12 mm.
Gambar 8 . Hubungan Beban geser – Slip dengan Pasak baja diameter 16 mm
Selain  dari  gambar-gambar  diatas,  hubungan beban  geser  –  slip  dapat  juga  dilihat  pada Tabel 1 yang menunjukkan besarnya persentase  penambahan  kekuatan  geser  akibat penambahan  papan    Keruing  dan  pasak  baja berdiameter 10 mm, 12 mm, dan 16 mm.
Tabel 1. Besar Persentase Pengaruh Penambahan Kayu Keruing pada Pengujian Geser Komposit Kayu – Beton.

## Komposit Kayu – Beton
Besar  nilai  kekakuan  lentur  yang terjadi pada masing – masing lantai komposit kayu – beton pada saat beban lentur diberikan adalah :
-  Benda Uji Lentur 1 ( LTK – 1)= 1,5564 kN/mm.
-  Benda Uji Lentur 2 ( LTK – 2 )= 1,0230 kN/mm.
Perbedaan  yang  terjadi  pada  hasil eksperimen  dan  teori  disebabkan  beberapa alasan, yaitu;
- Dalam  Perencanaan  dan  analisis  teori struktur  lantai  komposit  kayu-beton digunakan  suatu  nilai  faktor  reduksi tegangan dan reduksi kekakuan, sehingga memberikan hasil perhitungan yang lebih kecil, - Dalam  analisis  teori,  nilai  kuat  lentur kayu,  modulus  elastisitas  lentur  kayu dan  berat  jenis  dipakai  nilai  rata-rata dari  hasil  pengujian  kekuatan  kayu bangkirai  yang  bervariasi  berdasarkan kekuatan  pada  balok  kayu  bangkirai dan  bukan  suatu  Perencanaan  yang pasti.
- Kesalahan dan ketidaksempurnaan
dalam  pelaksanaan  pengujian  sifat fisik  dan  mekanik  serta  kondisi  fisik kayu bangkirai.
d10 mm d12 mm d16 mm Beban Max Beban Max Beban Max (kg) (kg) (kg) Tanpa Papan 970 1600 2600 Dengan Papan 2900 3500 8700 Perbandingan(%) 33.4 45.7 29.9 Benda Uji Geser 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 5 10 15 20 25 B e b a n g e s e r (k g ) Slip (mm) Tanpa Papan Dengan Papan 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 5 10 15 20 25 30 B e b a n g e s e r (k g ) Slip (mm) Tanpa Papan Dengan Papan 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 5 10 15 20 Beban geser (kg) Slip (mm) Tanpa Papan Dengan Papan
Agyanata Tua Munthe, Andreas Triwiyono, & Suprapto Siswosukarto / Perilaku Pelat Komposit Beton– Kayu Bangkirai Dengan Sambungan Geser Menggunakan Pasak Baja Dan Papan Kayu Keruing / pp  89-96
Gambar 9 . Hubungan Beban dan Lendutan Lantai Komposit Skala Model 1:2 (LTK-1, Balok Kayu 12/15).
Gambar 10. Hubungan Beban dan Lendutan Lantai Komposit Skala Model 1:2 (LTK-2,
Balok Kayu 12/15).
Kesalahan  yang  terjadi  akibat  perbedaan lendutan  antara  hasil  eksperimen  dan  hasil analisis  defleksi  ijin  Lantai  Komposit  Kayu- Beton ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Kesalahan akibat perbedaan lendutan hasil eksperimen dan hasil defleksi ijin.
Kondisi Lendutan LTK –1 LTK – 2 Pmaks (kg) (Hancur) Pmaks (kg) (Hancur) Hasil Eksperimen 1884 2350 Hasil Defleksi Ijin (mm) 287.5 287.5 Kesalahan (%) 15,2600 12,2340

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  geser  dan  lentur  pada struktur  komposit  pelat    beton  kayu  bangkirai dengan  sambungan  geser  pasak  dan  papan kayu  keruing  ,  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Hasil  pengujian  kuat  tekan,  menunjukkan kayu  Bangkirai  yang  digunakan  termasuk kayu  kelas  II  (  kuat  desak  sejajar  serat bernilai antara 425 - 650 kg/cm 2 ) dan kayu Keruing  yang  digunakan  termasuk  kayu kelas IV  (kuat  desak sejajar serat bernilai antara  215  –  300  kg/cm 2 ).(NI-5  PPKI
1961)
2. Hasil  pengujian  sifat  mekanik  kayu Bangkirai  menunjukkan  bahwa  kekuatan kayu Bangkirai lebih besar dari pada kayu Keruing  sehingga  dalam  penelitian  ini dipakai  kayu  Bangkirai  sebagai  perkuatan struktur  sedangkan  kayu  Keruing  sebagai perkuatan geser struktur.
3. Daya  dukung  geser  dari  3  jenis    pasak geser  akibat  penambahan  papan  Keruing adalah  untuk  diameter  pasak  baja  10  mm adalah  19,30  kN,  untuk  diameter  pasak baja  12  mm  adalah  19,00  kN,  untuk diameter  pasak  baja  16  mm  adalah  61,00 kN.
4. Dari 3 jenis pasak geser, daya dukung rata- rata  untuk  pasak  geser  diameter  10  mm  = 7,250  kN,  pasak  geser  diameter  12  mm  = 8,750  kN,  pasak  geser  diameter  16  mm  = 21,750  kN,  pada  penelitian  ini  dipakai pasak  geser  diameter  12  mm  dengan Penambahan  kayu  keruing  3/12  sebagai konektor geser.
5. Lantai  Komposit  kayu-beton  benda  uji dengan  skala  Model  1  :  2  dimensi  kayu Bangkirai 6 / 7,5, jumlah konektor geser 6 buah  untuk  sepertiga  bentang  mampu menahan  beban  maksimum  18,84  kN, lendutan maksimum 56,87 mm, sedangkan balok  kayu  bangkirai  6  /  7,5,  jumlah konektor  geser  12  buah  untuk  sepertiga bentang mampu menahan beban maksimum 23,50 kN, lendutan maksimum 124,897 mm.
6. Komposit  Kayu  Bangkirai  –  Beton  layak digunakan  sebagai  struktur  pelat  lantai rumah tinggal.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 10 20 30 40 50 60 B e b a n (k g ) Lendutan (mm) Hasil Eksperimen Hasil Defleksi Ijin 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20 40 60 80 100 120 140 B e b a n (k g ) Lendutan (mm) Hasil Eksperimen

## Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan ada  beberapa  saran  yang  harus  disampaikan antara lain:
1. Perlu  dibuat  aturan  sendiri    tentang Perkuatan  konektor  Pasak  geser  baja  dan Kayu  karena  dalam  peraturan  “Standar Lantai  Tingkat  Komposit  Kayu  –  Beton untuk Gedung dan Rumah” belum ada.
2. Terdapat  variasi  kekuatan  dari  kayu sebagai konektor geser,sehingga
diperlukan  penelitian  selanjutnya  untuk menentukan jenis kayu yang menghasilkan kekuatan  maksimum.  Hal  yang  sama berlaku  untuk  variasi  ukuran  diameter Pasak geser.
3. Pada tulisan ini diteliti tebal  kayu sebagai konektor geser dengan tebal yang sama,Perlu dilakukan penelitian selanjutnya  untuk  menentukan  variasi ketebalan  kayu  berbeda-beda  sehingga diperoleh tebal optimum
yang menghasilkan kekuatan geser maksimal.
4. Balok-balok  kayu  harus  dilindungi  dari lingkungan  yang  dapat  merusak  dan lingkungan yang sangat lembab,
sedangkan  konektor  geser  pasak  baja sebaiknya  digunakan  yang  tahan  terhadap pengaruh korosi.
5. Pada  pengujian  geser  ini  pasak  baja dipasang menyambung antara kedua balok kayu, untuk penelitian berikutnya sebaiknya  dibuat  tidak  menerus  sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan.

## 6. DAFTAR  PUSTAKA
Ahmadi,  B.  H.,  and  Saka,  M.  P.,1993.” Behavior  of  composite  timber- concrete  floors.” J.  Struct.  Eng., 119(10), 3111-3130.
Gelfi,  P.,  and  Ronca,  P.,1993,”  II consolidamento  dei  solai  in  legno: studio  sperimentale  sui  connettori tra  trave  in  legno  e  cappa  in calcestruzzo armoto.” L’Edilizia ,
(5) 41-50. Milan. Italy.
Giuriani,  E.,  and  Frangipane,  A.,1993,” Wood-to-concrete composite section  for  stiffening  of    ancient wooden  beam  floors.” Proc.,  1  st Italian  Workshop  on  Composite Structures , Univ. of Trento (Italy),
307-317. .
Piazza,  M.,  and  Turrini,  G.,1983,  “  Una tecnica di recupero statico dei solai in  legno.” Recuperare ,  (5)  –  (7), Milan, Italy.
Ronca,  P.,  Gelfi,  P.,  and  Guiriani, E.,1991,” The  behaviour  of  wood- concrete  composite  beam  under cyclic and long term loads.”Proc.,
Structural Repair and maintenance of historical
Buildings  II: 2 nd Int.  Conf.
(Stremah  91),  I.  Brebbi,  C.  A., Seville, Spain, Vol I, 263-275..